Mikrochemische Untersuchung. 
127 
sammengeschmolzen, je nach der Natur des Minerals mit Soda, Phosphor- 
salz, Fluorkalium, saurem scliwofelsaurem Kali, salpetersaurem Kali u. s.w., 
die entstandene Sckmelze nach Maassgabe ihrer Beschaffenheit mit Wasser 
oder Schwefelsäure u. s. w. aufgelöst oder ausgelaugt und darauf in der 
Lösung ein krystallisirtes Eeactionsproduct erzeugt. 
Selbstverständlich dient es zur Sicherung des Eesultates , wenn mit ver- 
schiedenen Theilen einer und derselben Lösung abweichende Reactionen vorge- 
uommen werden, die alle auf das Dasein desselben Stoffs geleiten. 
Die Methode von Boricky gründet sich auf die Eigenschaft der Kieselfluor- 
wasserstoffsäure, beim Verdunsten Fluorwasserstoff zu entwickeln und dadurch 
Silicate, selbst ohne Ahwendvrng der Wärme sehr energisch zu zersetzen. Kalium, 
Natrium, Lithium, die Metalle der alkalischen Erden, sowie Eisen und Mangan 
bilden dabei krystallisirbare Flnorsiliciumsalze, welche durch ihre Formen unter- 
schieden werden. Es wird dabei in folgender Weise verfahren : Ein Objectträger 
wird mit einer dünnen und ebenen Haut von gehärtetem aber nicht rissigem Cana- 
dabalsam überzogen (hat der Canadabalsam nach zu starker Erhitzung Risse er- 
halten, so kann die Kieselrtusssäure durch dieselben das Glas angreifen) ; darauf 
legt man ein oder wenige Stückchen der Mineralprobe von der Grösse eines Mohu- 
korns oder Stecknadelkopfs und lässt sie durch eine ganz schwache Erwärmung 
an der Balsamscbicht haften. Bedeckt werden sie (vermittels eines Kautschuk- 
stäbchens) mit einem nicht auseinanderfliessenden Tropfen reiner, mindestens 
über lOproe. Kieselfluorwasserstoffsäure; letztere darf selbst keinen Rückstand 
vonKieselfluoridkryställchcn lassen, daher nicht in Glasgefässen erzeugt oder anf- 
bewahrt worden sein ; entweder muss man die käufliche Kieselflusssäure durch De- 
stillation reinigen oder besser sie durch Einleiton des aus Fluorbaryum, Schwefel- 
säure und reinem Quarzpiilver in der Bleiretorto bereiteten Fluorsiliciums in eine 
mit Wasser gefüllte Platinschalo selbst darstellen; aufbewahrt wird sie in einem 
Platinfläschchen (minder gut in einer Kautschukflaschei . Dem Kieselffiisssäure- 
tropfen kann man durch Umsäumung mit einem Balsamring eine grössere Höhe 
geben. Hin und wieder mag ein schwaches Erwärmen die Einwirkung erleichtern. 
Alsdann wird das Object an einer vor Staub geschützten horizontalen Stelle zum 
Eintrocknen des Tropfens intact und in voller Ruhe liegen gelassen, am besten 
in einer Temperatur zwischen 22° und 2.5°. Damit die sich dann bildenden Kry- 
stallisationeu durch ihre relativen Mengen auch eine annähernd richtige Vorstel- 
lung von dem Qnantitätsverhältniss der in der Probe vorhandenen Stoffe gewähren, 
ist es wünschenswerth, dass die Probe möglichst vollständig aufgelöst worden war. 
Sollten die beim unmittelbaren Eintrocknen entstehenden Kieselfluoride der ein- 
und zweiwerlhigen Metalle bei der mikroskopischen Untersuchung als unvoll- 
kommen krystallisirt befunden werden, so löst man den Rückstand in einem 
Tropfen destillirten Wassers oder stark verdünnter Kieselflnsssäure und bringt 
diese Lösung mit einem Haarröhrchen auf einem reinen Objectträger zur langsamen 
Verdunstung und Umkrystallisation. Wurde das Mineral selbst von starker Kiesel- 
flusssäure nur wenig angegriffen, so lassen sich auch nur die am leichtesten in 
